様式３R1205

軟 X 線吸収分光による Li1−xNi0.5Mn1.5O4 の化学状態の解析
Chemical state analysis of Li1−xNi0.5Mn1.5O4 by soft X-ray absorption
spectroscopy
早川徳洋1・川合徹 1・坂井浩 1・尾山貴司 1
山中恵介 2・与儀千尋 2・太田俊明 2
Norihiro Hayakawa1, Toru Kawai1, Hiroshi Sakai1, Takashi Oyama1
Keisuke Yamanaka2, Chihiro Yogi2 and Toshiaki Ohta2
1
株式会社村田製作所, 2 立命館大学 SR センター
1
Murata Manufacturing Co, Ltd., 2SR Center, Ritsumeikan University
リチウムイオン電池正極材の LiNi0.5Mn1.5O4 材について、充電反応における Ni と Mn の化学状態の変化について調べるため、軟 X 線領域での XAFS(XANES)測定を行った。その結果、充電反応に伴う Li 脱離によって、Ni が+2 価から+3 価を経て、+4 価へと価数変化することがわかった。一方、Mn は+4 価のままであった。Li 脱離により不足した電子を、Ni が価数変化することにより電荷補償していることがわかった。
Soft X-ray absorption spectroscopy measurements were carried out in order to clarify the chemical statesof Li1−xNi0.5Mn1.5O4 for the cathode in lithium ion batteries. XANES spectra exhibited that Ni valence varies
from divalent to tetravalent via an intermediate state of trivalent although Mn valence remains tetravalent. Niplays an important role in maintaining charge neutrality of Li1−xNi0.5Mn1.5O4 releasing Li+ ions by thecharging of the battery.
Keywords: LiNi0.5Mn1.5O4, XAFS, XANES
x in L1-xNi0.5Mn1.5O4

背景と研究目的： スピネル構造をもつマンガン酸リ

0.0

チ ウ ム (LiMn2O4) の Mn の 一 部 を Ni で 置 換 し た+Potential (V vs. Li/Li )する次世代リチウムイオン電池(LIB)用の正極材である。
十分に理解されているとはいえない。充放電サイクルの安定性や充放電特性の向上のため、本材料における充電過程の化学状態の変化についてXAFS解析により詳

0.4

0.60.81.05.0

LiNi0.5Mn1.5O4 は 1)、5Vもの高電位での充放電を可能としかし充電･放電に伴う詳細な化学状態の変化について

0.24.54.03.5細に検討した。
3.00実験：充電状態が異なる、すなわちLiの脱離量が異なるLi1−xNi0.5Mn1.5O4 を得るため、LiNi0.5Mn1.5O4 粉末をシート状に成型し、これを正極として、また金属Li板を負極として評価用電池セルを作製した。電池セルではセパレーターにポリプロピレンを用い、電 解液に 1M
LiPF6 とエチレンカーボネート：ジエチルカーボネート

20406080100120140

Capacity (mAh/g)

Fig.1 Electrical potential of LiNi0.5Mn1.5O4
cathode as a function of the capacity of thebattery cell. The x value in Li1−xNi0.5Mn1.5O4
was obtained by the linear interpolation,
which is estimated 1.0 at the theoreticalmaximum capacity (146.6 mAh/g).

=3:7 を用いた。この電池セルを充電反応させて電気化学的に正極からLiを脱離させた。Fig.1 に示した 0，70 お
よび 135 mAh/gの容量で充電反応を止め、x=0，0.5 および 0.9 に調整したLi1−xNi0.5Mn1.5O4 を得た。

充放電過程におけるLIB材料の評価においては、材料と大気中の水分との反応を抑える必要様式３

結果、および、考察：
Fig.2 に x=0 ， 0.5 お よ び 0.9 のLi1−xNi0.5Mn1.5O4 よ り 得 ら れ た Ni L2,3-edge
XANES スペクトルをそれぞれ示す。x=0.5 および 0.9 の Ni L2,3-edge XANES は、x に依存して全体的に高エネルギー側にシフトが認められた。充電反応により Ni は、+2 価(x =0)から+3 価(x =0.5)を経由して、+4 価(x =0.9)へと変化したと考えられる。Fig.3 に x=0.0，0.5 および 0.9 について得られた Mn L2,3-edge XANES ス

L2L3x=0.9

Normalized intensity (a.u.)がある。このため測定試料は、不活性なArガス雰囲気で露点−75 ℃以下、O2濃度1 ppm以下に管理されたグローブボックス内で上記電池セルからLi1−xNi0.5Mn1.5O4シートを取り出し、ジエチルカーボネートで溶剤洗浄した後、トランスファーベッセルにてAr封入された状態で大気に暴露することなく測定チャンバーまで輸送した2)。
今回NiとMnの価数の変化に注目した評価を行うため、これらの変化に対して敏感なL2,3-edgeのX線吸収端近傍微細構造(X-ray Absorption
Near Edge Structure, XANES)領域のX線吸収ス
ペクトルを測定した。測定は、大気非暴露環境下で測定が可能であり、かつ軟X線領域の測定が可能な立命館大学SRセンターのUltraSoftXASビームライン(BL2)にて実施し、部分蛍光収量法(Partial Fluorescence Yield, PFY)を用いてXANESスペクトルを取得した3)。

x=0.5

x=0640650660670

Photon Energy (eV)Fig.3 XANES spectra of Mn L2,3-edge
obtained from Li1−x Ni0.5Mn1.5O4 (x=0, 0.5and 0.9).
ペクトルをそれぞれ示す。Mn L2,3-edge XANESに x に依存した変化は認められなかった。
Li1−xNi0.5Mn1.5O4 における Mn の価数は+4 価のままであり、Li の脱離によって変化しないことがわかった。
LiNi0.5Mn1.5O4 の充電反応は、Mn の寄与が小さく、主に Ni が重要な役割を果たしていることがわかった。LiNi0.5Mn1.5O4 からの Li の脱離により不足した電子を、Ni が価数変化することにより電荷補償していると考えられる。

L3L2

Normalized intensity (a.u.)

x=0.9

x=0.5

x=0850860

870880

Photon Energy (eV)Fig.2 XANES spectra of Ni L2,3-edge
obtained from Li1−xNi0.5Mn1.5O4 (x=0,0.5 and 0.9).

文 献1) 金村聖志，星川渉，梅垣高士: 粉体および粉末冶金 48, 283 (2001).
2) K. Nakanishi, S. Yagi and T. Ohta: IEEJ Trans.
EIS 130, 1762 (2010).
3) C. Yogi, K. Nakanishi and T. Ohta: Advancesin X-Ray Analysis 43, 147 (2012).
論文・学会等発表[1]早川徳洋、川合徹、坂井浩、尾山貴司、山中恵介、与儀千尋、太田俊明，表面科学学術講演会第 32 回大会，20Bp02(2012)(口頭発表)